PAR JEAN CAVALLI. 



497 



lìésultals d'essais à la limite de nipture 

 en kilogrammes par millimètre carré. 



FONTES 

 de 



Russie , 



Id. 



Belgique . . 

 Angleterre . 

 Id. 



Suède. 



Id. 



Miscèle 



de fonte belge 



et canons russes 



Miscèle 



de fonte argentine 



et canons russes 



F0M3ERIE 

 (le 



Val Camonica . 



(Lombardie) 



Alexandrow 

 Lugonsk. . . . 



Liége 



Lowmoor. . . 

 Id. 



Aker 



Stafsyrò .... 

 Turin 



Id 



Id 



Id 



Id 



RESISTANCE 



la Iraction 



19,93 



23,16 



21,37 



27,93 



20 



27,89 



21,06 



28,04 



25,58 



26,08 



27,70 



27,60 



écrasement 



59,03 

 59,97 

 71,62 

 61,25 



}) 



63,37 

 67,28 

 74,70 

 71,50 

 72,25 

 69,65 

 62,21 



RAPPORT 



del'écrase- 



raent 



à 



la ténacilé 



3 



2,60 

 3,35 

 2,20 



2,27 

 3,20 

 2,65 

 2,80 

 2,80 

 2,50 

 2,26 



Observations 



Des prlsmes recoupés des 

 disques pris dans des 

 canons. 



Idem 



Des canons de 32 (Voir 

 Revue maritime et co- 

 loniale, pag. 321, ann. 

 1836). 



Des prismes recoupés des 

 disques pris dans les 

 canons. 



Idem 



Idem 



Idem 



Parmi les résultats d'essais de ténacité faits à l'Arsenal de Vienne 

 en i85g par M. Uchatius sur divers métaux exprimés en kilogrammes 

 par millimètre carré, on rapporte les suivants : 



Acier de Otto Grubitz l non trempé 8i 



d'un canon coulé ) trempé i34 



Fonte de fer à canon, ordinaire i4 



Fonte de fer à canon, la meilleure 28 



Bronza à canon aS 



Fer forge de Styrie 38, 5 



Acier de Styrie pour ressorts 66^ 6 



Id. Krupp d'un canon de fusil ^4 



Id. Krupp d'une bouche à feu 89 



Hatsman 89 



anglais pour ressorts 81,4 



prussien pour ressorts 8 1 , 4 



Id. 

 Id. 

 Id. 



Serie II. Tom. XXIV. 



